Prähistorische Eisenfunde. 



137 



ein ebensolches grobes Gefüge, ohne dass dabei eine Sprödigkeit des 

 Materials eintritt. E. Preuss^^) hat so nach 36stündigem Erhitzen 

 von modernen Eisenproben im Hemperschen Glühofen ganz ähnliche 

 Besultatc erhalten. Dabei wurde interessanterweise beobachtet, dass 

 Wachfiien der Kristalle unter anderem auch von der chemischen Zu- 

 sammensetzung des betreffenden Eisens abhängt, da das Gefüge ver- 

 schiedener Eisensorten trotz der gleichen Erwärmungsdauer und des 

 gleichen Erwärmungsgrades nach dem Ätzen bei Anwendung der 

 gleichen Vergrösserung auffallende Abweichungen im Wachstum der 

 Kristalle aufwies. 



Nach Ansicht von Herrn Prof. Bemoulli scheint alles Eisen 

 von Schmucksachen und dergleichen Gegenständen durch Anlassen 



Fi£f. 14. 



Fis;. 15. 



absichtlich weich gemacht worden zu sein. Wir gehen daher nicht 

 wohl fehl, anzunehmen, dass das Material der Fibel vielleicht durch 

 tagelanges Glühen einen ähnlichen Prozess durchgemacht hat. Der 

 etwas erhöhte Siliciumgehalt scheint die Festigkeit des kohlenstoff- 

 armen Eisens begünstigt zu haben. Auch dieses Bild zeigt einen 

 Fortschritt über die Hallstattochnik. 



T' . Bing Nr. 1 aus La Tène. 



Nach der makroskopisclien Prüfung wurde der Ring aus 

 Schweisseisen gesell miedet. Die einzelnen Teile, aus denen er zu- 

 eammengeschweisst wurde, waren ganz besonders gut sichtbar. Eine 

 grössere Anzalil giil ausgeschmiedeter Eisonluppen wurden dem Bilde 



=') E. I'reuss, l'niriint,' des Eisens, lln-liii 1<)13, S. 70. 



